( 5/,8 ) 

 n'avoir pas opéré de cette manière qu'il m'a été longtemps impossible d'ar- 

 river à un résultat satisfaisant. 



» Lorsque le creuset est resté dans- cet état pendant un quart d'heure 

 environ, on le retire du feu. On trouve au fond du creuset refroidi un culot 

 bien rassemblé, très-fragile, à cassure brillante, et quelquefois cristallisé à 

 l'extérieur en prismes dont les bases sont carrées : il contient généralement 

 de lo à i5 pour loo de calcium. 



» Cet alliage de zinc et de calcium est à peine attaqué par l'eau, surtout 

 à la température ordinaire; les acides sulfurique et oxalique ont une action 

 faible sur lui, à cause de l'insolubilité des sels produits; il est au contraire 

 dissous rapidement par les acides chlorhydrique et nitrique. 



» Pour obtenir le calcium avec cet alliage, il suffit de le placer dans un 

 creuset de charbon de cornue et de chasser le zinc par la chaleur. Il est né- 

 cessaire que l'alliage soit placé dans le creuset, et en morceaux aussi gros 

 que possible, sans quoi le calcium se rassemble difficilement. L'alliage ne 

 doit pas non plus contenir de sodium (ce qui arrive lorsque l'opération 

 a été mal conduite), sans quoi le creuset se fend, et l'on n'obtient que du 

 calciiun mal rassemblé et en très-petite quantité. On ne peut distiller cet 

 alliage ni dans la chaux ni dans les creusets ordinaires : dans le premier 

 cas on obtient que de la chaux, et dans le deuxième, du silicium fondu, si 

 le creuset n'a pas été entièrement détruit. 



» Lorsque ces précautions ont été bien observées, on trouve au fond du 

 creuset de charbon un culot de calcium (j'en ai obtenu presque 4° gram- 

 mes à la fois) ne contenant en métaux étrangers que ceux que le zinc 

 contenait primitivement ou que la matière des cçeusets a pu lui fournir. 



» Le calcium, tel que je l'obtiens ainsi (il contient toujours des traces de 

 fer), est de couleur jaune-laiton, lorsqu'il a été rayé récemment. J'ai trouvé 

 sa densité de i,6 à i,8, mais ce nombre est nécessairement trop fort à cause 

 de la quantité de fer qu'il contient. 



» Il n'est pas sensiblement volatil. Le zinc auquel il est allié en entraîne 

 cependant une quantité notable en distillant. Au contact de l'air humide il 

 se délite comme la chaux ordinaire en laissant une poudre grise un peu 

 rougeâtre à cause du fer. Lorsqu'il est renfermé dans un flacon bien sec, il 

 se conserve assez bien en prenant cependant, et cela presque immédiate- 

 ment, luîe teinte grise qui lui ôte complètement l'aspect métallique. 



» Il brûle difficilement à la flamme du chalumeau, parce qu'il se couvre 

 aussitôt d'une couche de chaux. La combustion de sa limaille donne lieu à 

 des étincelles rouges d'une beauté remarquable. Il ne dégage aucune fumée 



